* Corresponding Author: email: ramlan@unsri.ac.id
https://doi.org/10.56064/jps.v25i2.784 Naskah diusulkan: 04 Maret 2023;  Naskah disetujui: 29 Mei 2023
p-ISSN: 1410-7058 e-ISSN: 2597-7059 © 2023 JPS MIPA UNSRI

## Jurnal Penelitian Sains
Journal Home Page: http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/jps/index
Analisis pengaruh densitas terhadap potensi komposit apron proteksi ra- diasi sinar-X dengan bahan Kaktus Centong dan Timbal (II) Asetat
Intan Rahmawati 1 , Eko Budi Jumpeno 2 , June Mellawati 2 **, dan Ramlan 1 *
1 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan 30862, Indo- nesia. 2 Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi dan Mutu Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440, Indonesia. **Kontributor utama
Kata kunci: densitas, komposit, kesetaraan tebal, internal bonding, Timbal (II) Asetat, Kaktus Centong
ABSTRAK: Telah dilakukan penelitian tentang potensi komposit dari Kaktus Centong ( Opun- tia  ficus  indica )  dan  timbal  (II)  asetat  sebagai  material apron  proteksi  radiasi  sinar-X.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mendapatkan  komposit  sebagai  material  apron  proteksi  radiasi  sinar-X dengan sifat mekanik baik, lebih ringan, harga lebih murah (terjangkau), dan ramah lingkun- gan. Penelitian ini diawali dengan membuat sampel komposit Kaktus Centong ( Opuntia ficus indica ) dengan variasi komposisi timbal (II) asetat 0%, 20%, 33%, 50%, 67% dan 80%. Selanjut- nya dilakukan pengukuran dimensi sampel untuk memperoleh nilai densitas komposit. Perhi- tungan  kesetaraan  tebal  tiap  sampel  dilakukan menggunakan  persamaan  ∑( ρ .x ) a =  ∑( ρ .x ) b , sedangkan  pengukuran  internal  bonding  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  Zwick/Roell Z005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposit hasil campuran Pb (CH 3 COO) 2 80% dan kaktus  centong  memiliki  densitas  1,43  g/cm 3 .  Berdasarkan  nilai  densitas  tersebut  diperoleh nilai  kesetaraan  tebal  apron  yang  diperlukan  sebesar    0,198  mm  agar  mendekati  standar apron proteksi  radiasi  sinar-X  yang  sesuai  ketentuan  Perka BAPETEN  No  8  Tahun  2011.  Uji komposit diperoleh nilai internal bonding sebesar 0,72 MPa, dan ketahanan beban cukup baik sesuai syarat uji tarik bentuk pakaian dalam SNI 1294-2009. Hasil penelitian ini dapat disim- pulkan bahwa nilai densitas komposit berbanding lurus dengan kesetaraan tebal dan internal bonding. Keywords:
density, composite, thick equivalence, internal bonding, lead (II) acetate, Centong Cactus
ABSTRACT: Research has been conducted on the potential of composites from the Centong Cactus (Opuntia ficus indica) and lead (II) acetate as X-ray radiation protection apron materi- al.  The  purpose  of  this  research  is  to  obtain  a  composite  as  an  X-ray  radiation  protection apron material with good mechanical properties, less weight, a lower price (making it afford- able), and environmental friendliness. This research begins by making composite samples of centong cactus (Opuntia ficus indica) with variations in the composition of lead (II) acetate at 0%, 20%, 33%, 50%, 67%, and 80%. Furthermore, the dimensions of the samples were meas- ured  to  obtain  the composite  density  value.  The  calculation  of  the  thickness  equivalence  of each sample was carried out using the equation ∑( ρ .x)a = ∑( ρ .x)b, while the internal bonding was  carried  out  using  the  Zwick/Roell  Z005  tool.  The  results  showed  that  the  composite  of 80% Pb(CH 3 COO) 2 and Centong Cactus had a density of 1.43g/cm 3 . Based on the density val- ue, the required apron thickness equivalence value is 0,198cm to approach the X-ray radia- tion protection apron standard in accordance with the provisions of BAPETEN Regulation No. 8 of 2011. The composite test obtained an internal bonding value of 0.72MPa, and the load resistance is quite good according to the requirements of the tensile test of clothing forms in SNI 1294-2009. The results of this study allow it to be concluded that the composite density value is directly proportional to the thickness and internal bonding equality.

## 1 PENDAHULUAN
omposit  adalah  material  baru  hasil  sintesis  dua atau  lebih  bahan  yang  berbeda  sifat  dan  tetap terpisah  dalam  hasil  akhir  material  tersebut.  Dalam pembuatan komposit, densitas atau massa jenis me-
rupakan parameter penting yang harus diperhatikan. Tujuan penelitian membuat material komposit yaitu memperbaiki  sifat  mekaniknya,  menghemat  biaya, dan menjadikan material lebih ringan [1][2]. Materi- al  komposit  biasanya  tersusun  dari  dua  atau  lebih fasa, yaitu matriks dan filler / fiber . Matriks adalah fasa
K
dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi terbesar.    Matriks  mempunyai  fungsi  membentuk ikatan  koheren  pada  permukaan  matrik/  serat,  me- lindungi  serat,  dan  tetap  stabil  setelah  proses  pem- buatan  [3].  Komposit  memiliki  kekuatan  spesifik yang tinggi jika dibandingkan dengan bahan logam, sehingga akan sangat ideal untuk digunakan sebagai bahan dasar berbagai bahan baku di bidang industri [1], [2].
Teknologi  komposit  telah  berkembang  secara signifikan,  dan  bahan  penguat  untuk  komposit  bi- asanya digunakan serat sintetis namun karena serat sintetis memiliki fitur yang kurang ramah lingkungan, industri lebih memilih menggunakan serat alam. Se- lain  itu  serat alam  juga  lebih dipercaya  ramah  ling- kungan  dan  ketersediaannya  di  alam  melimpah [2][4][5][6].  Salah  satu  penelitian  terkait  sintesis komposit  apron  proteksi  radiasi  sinar-X  mengguna- kan serat alam yaitu pengembangan apron proteksi radiasi  sinar-X dari  serat  rami dan  resin  epoksi dan juga apron proteksi radiasi sinar-X dengan pati sing- kong dan timbal nitrat [7], [8]. Abidin dan rekannya dalam  penelitiannya  menghitung  densitas  apron proteksi radiasi dengan filler timbal (II) oksida men- dapatkan  densitas  sebesar  1,66  g/cm 3 dan  1,65 g/cm 3 .    Sehingga  densitas  apron  masih  jauh  lebih rendah  dibandingkan  dengan  densitas  timbal  (II) oksida  9,3  g/cm 3 [9].  Seperti  diketahui  tidak  dipilih- nya Pb 2+ oksida sebagai filler karena warnanya yang kuning  dan  memiliki  titik  lebur  yang  sangat  tinggi, serta  bersifat  tidak  larut  dalam  katalis  resin,  selain juga  harganya  cukup  mahal.  Dalam  penelitian  ini digunakan  timbal  (II)  asetat  (Pb(CH 3 COO) 2 .3H 2 O) lebih  tepatnya  disebut lead (II) acetate  trihydrate dengan densitas sebesar 3,25 g/cm 3 karena Pb asetat ini  larut  dalam  katalis  resin  [10].  Selain  digunakan filler timbal (II) asetat,  dicampur dengan serat kaktus centong ( Opuntia Ficus Indica ) sebagai fiber kompo- sit  apron  proteksi  radiasi.  Kaktus  Centong  ( Opuntia Ficus  Indica )  adalah  tanaman  berduri  yang  dapat menyimpan  banyak  cadangan  air  dan  cocok  dita- nam  di  iklim  tropis,  seperti  Indonesia  dengan  atau tanpa perawatan rutin, sehingga mudah untuk dibu- didayakan [11][12]. Selain dapat dikonsumsi sebagai pelengkap  makanan  buah  dan  sayur,  Kaktus  Cen- tong  ( Opuntia  Ficus  Indica )  juga  memiliki  manfaat sebagai tanaman hias, obat-obatan, pewarna alami, kosmetik, dan menurunkan kekeruhan pada air sun- gai [13][12][14][15][16]. Kaktus Centong juga diper- caya  dapat  menghilangkan  racun  arsenik  di  udara, antioksidan  yang  baik,  sebagai  tanaman  hiperaku- mulator  yang  dapat  meremediasi  pencemaran  lo- gam  pada  tanah,  serta  dapat  menyerap  radiasi  UV [11][17][18][19][14].  Berdasarkan  keunggulan  yang dimiliki timbal (II) asetat dan Kaktus Centong ( Opun-
tia  Ficus  Indica )  tersebut, penelitian  ini  bertujuan untuk mendapatkan komposit apron proteksi radiasi yang memiliki sifat mekanik lebih baik, lebih murah (harga  lebih  terjangkau),  ringan,  dan  ramah  ling- kungan serta diharapkan dapat bermanfaat membe- rikan  sumbangsih  untuk  bidang  medis  di  Indonesia berupa gambaran komposisi hasil sintesis serat Kak- tus  Centong  dan  timbal  (II)  asetat  sebagai  bahan apron proteksi radiasi sinar-X.

## 2 BAHAN DAN METODE

## Waktu dan Tempat
Penelitian  dilaksanakan  di  Laboratorium  Keselama- tan Lingkungan, Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi Dan Mutu Nuklir (PRTKMMN), Badan Ri- set  Dan  Inovasi  Nasional  (BRIN),  Jl.  Lebak  Bulus Jakarta  Selatan.  Waktu  penelitian  adalah  Mei  2022 hingga Agustus 2022. Selanjutnya dilakukan uji tarik sampel di Laboratorium Quality Control PT Sumate- ra Prima Fiberboard (SPF) pada 9 Januari 2023.

## Prosedur Penelitian
Pembuatan  sintesis  komposit  apron  proteksi  radiasi sinar-X
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen, dan  diawali  pembuatan  sintesis  komposit  arpron untuk proteksi radiasi sinar-X. Sejumlah serbuk serat kaktus  ( Opuntia  Ficus  Indica) berukuran mesh 80 ditimbang  menggunakan  timbangan  analitik  digital ke  dalam  gelas beaker .  Lalu  bahan  tersebut  dicam- pur  dengan  bahan  kimia  timbal  (II)  asetat (Pb(CH 3 COO) 2 .  3H 2 O)  yang  telah  digerus  menggu- nakan  cawan  mortar  dengan  variasi  komposisi  0%, 20%, 33%, 50%, 67%, 80% yang masing-masing dila- kukan  duplo.  Sintesis  dimulai  dengan  mencampur- kan timbal (II) asetat ke bahan serat kaktus Opuntia Ficus  Indica hingga  mencapai  berat  komposisi  yang diinginkan. Pada pembuatan komposit apron ini di- gunakan pelarut resin yukalac C-108 B sebanyak tiga kali  dari  jumlah  serat kaktus  ( Opuntia Ficus  Indica), serta  ditambahkan  katalis  MEKPO  dengan  perban- dingan 10:1 terhadap resin. Hasil sintesis sampel ter- sebut di blending hingga tercampur rata, dan campu- ran  dituang  ke  cetakan  silicon  berbentuk  persegi dengan  ukuran  9x10cm.  Selanjutnya  hasil  sintesis komposit apron dari serat kaktus Opuntia Ficus Indi- ca dan  timbal  (II)  asetat  tersebut  dikeringkan  pada suhu ruangan selama 24 jam. Aceton digunakan un- tuk membersihkan peralatan yang terkena resin.
Pengujian  sintesis  komposit  arpron  proteksi  radiasi sinar-X
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif anali- tik  untuk  menentukan  densitas,  tabel  kesetaraan, dan  internal  bonding.  Densitas  atau  massa  jenis  ( ρ ) adalah perbandingan massa suatu zat dengan volu- menya.  Massa  jenis  sampel  ditentukan  dengan  me- nimbang  massa  sampel  komposit,  sedangkan  densi- tas diperoleh dengan membagi massa tersebut den- gan  volume  sampel  apron  proteksi  radiasi  yang  di- ukur [20], [21].  Salah satu bahan yang memiliki ke- mampuan baik dalam menyerap radiasi gamma dan atau sinar-X adalah timbal (Pb). Logam Timbal ada- lah  suatu  unsur  logam  yang  memiliki  nomor  atom 82,  dan  densitas  cukup  besar,  yaitu  sekitar  11,34 g/cm 3 sehingga sangat baik untuk bahan apron pro- teksi  radiasi  [10].    Densitas  ( ρ )  suatu  bahan  dapat dihitung melalui persamaan berikut [9]:
ρ = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (1)
Kesetaraan  tebal  dengan  menyetarakan  densitas timbal  dengan  densitas  sampel  bertujuan  untuk mendapatkan  tebal  sampel  yang  diperlukan  agar sampel komposit apron proteksi radiasi yang dibuat setara  dengan  apron  proteksi  radiasi  yang  sesuai ketentuan Perka BAPETEN No 8 Tahun 2011. Dalam perka  BAPETEN  tentang  Keselamatan  Radiasi  Da- lam  Penggunaan  Pesawat  Sinar-X  Radiologi  Diag- nostik dan Intervensional tersebut telah direkomen- dasikan  bahwa  apron  radiasi  harus  sesuai  dengan plat timbal setebal 0,5 mm untuk radiologi interven- sional, dan 0,25 mm untuk apron radiologi diagnos- tik, maka digunakan rumus [9]:
∑( ρ.x ) a = ∑( ρ.x ) b (2)
Keterangan: ρ a = densitas material a ; ρ b = densitas material b ; xa = tebal material a ; xb = tebal material b
Uji  internal  bonding  atau  uji  kuat  rekat  sampel komposit  apron  proteksi  radiasi  sinar-X  dilakukan dengan merekatkan sampel komposit apron proteksi radiasi sinar-X pada blog dengan menggunakan glue stick yang  telah  dipotong-potong  kecil  dengan  uku- ran sekitar 1 cm. Mula-mula sampel dipotong terle- bih  dahulu  hingga  berukuran  5×5  cm,  selanjutnya setiap variasi sampel dilakukan pengukuran kembali densitasnya. Glue stick dipanaskan di atas blog pada hot  plate ,  setelah  meleleh  digunakan  untuk  mere- katkan sampel komposit apron proteksi radiasi sinar- X pada blog di kedua sisi sampel dan di cooling pada water bath agar blog dan sampel lebih cepat mere- kat dengan baik. Pengujian internal bonding dilaku-
kan menggunakan alat Zwick/Roell Z005 pada jarak grip  to  grip 224,97  mm  hingga  ke  bagian  internal sampel retak untuk dilihat nilai dari internal bonding sampel  tersebut  [22].  Nilai  internal  bonding  dapat dihitung menggunakan rumus [23]:
𝐼𝐵 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 𝐴 (8)
Keterangan: IB =  Kekuatan  rekat  internal  (N/m 2 ); P max = Beban maksimum (N); A = Luas permukaan sampel (m 2 )

## 3 HASIL

## Densitas
Pengukuran densitas dalam penelitian ini dimaksud- kan untuk mengetahui rapat massa jenis terbaik dari komposisi  sintesis  bahan-bahan  yang  digunakan membuat  komposit  apron.  Komposisi  yang  diguna- kan  dalam  penelitian  ini  timbal  (II)  asetat  dengan variasi  konsentrasi  0%,  20%,  33%,  45%,  50%,  67%, dan  80%.  Hasil  pengukuran  dimensi  sampel  dan perhitungan densitas ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Data pengukuran densitas sintesis komposit apron serat kaktus dan timbal (II) asetat
N o Sample (%) Tebal (cm) Massa (g) Volume (cm 3 ) 𝜌 (g/cm 3 ) 1 0 2,35 87,09 80,79 1,13 2 20 0,74 87,73 72,53 1,21 3 33 0,38 45,21 35,64 1,27 4 50 0,36 38,49 29,68 1,30 5 67 0,36 44,80 34,38 1,33 6 80 0,41 55,93 39,35 1,43
Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut dapat dike- tahui pengaruh komposisi filler timbal (II) asetat ter- hadap rapat  massa  jenis atau  densitas  sampel kom- posit apron proteksi radiasi sinar-X Gambar 1.
Gambar 1. Pengaruh penambahan filler Pb (Asetat) 2 den- gan densitas komposit apron proteksi radiasi sinar-X
Pada  Gambar  1  terlihat  hubungan  yang  linier antara  penambahan filler timbal  (II)  asetat  pada pembuatan  sintetis  komposit  apron  dengan  densi- tasnya  semakin  banyak  penambahan filler semakin tinggi densitas komposit apron proteksi radiasi sinar- X  [9][8][24][25].  Densitas  sampel  komposit  tertinggi diperoleh  pada  penambahan filler timbal  (II)  asetat sebanyak  80%,  sedangkan  densitas  paling  rendah pada  sampel  tanpa filler (0%)  atau  setara  dengan 100% serat kaktus centong.

## Kesetaraan Tebal
Data  tebal yang dibutuhkan  untuk  mencapai densi- tas apron proteksi radiasi berbahan plat timbal den- gan  tebal  0,25  mm  dan  densitas  11,34  g/cm 3 juga dapat  menentukan  seberapa  optimal  potensi  yang dimiliki sampel komposit apron proteksi radiasi dari setiap komposisi.
Tebal sampel yang diperlukan untuk setara den- gan  densitas  apron  timbal  tebal  0,25  mm  diterang- kan pada Tabel 2.
Tabel 2. Tebal sampel yang diperlukan untuk setara den- gan densitas apron timbal
No Sampel (%) ρ (g/cm 3 ) t x (cm) 1 0 1,13 0,251 2 20 1,21 0,234 3 33 1,27 0,223 4 50 1,30 0,218 5 67 1,33 0,213 6 80 1,43 0,198
Data  kesetaraan  tebal  yang  didapatkan,  dipero- leh  dari  perhitungan  berdasarkan  persamaan  (2) dengan  menggunakan  densitas  sampel  sesuai  kom- posisi dan densitas timbal sebesar 11,43 g/cm 3 . Data kesetaraan  tebal  yang  diperoleh  berkisar  diantara angka  0,2  cm  hingga  0,25  cm. kesetaraan tebal  ( t x ) yang  tertinggi  didapatkan  oleh  persentase filler tim- bal (II) asetat 0% pada angka 0,251 cm dan data ter- kecil  didapatkan  pada  persentase filler timbal  (II) asetat pada persentase timbal (II) asetat 80%. Hal ini menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  antara densitas dan kesetaraan tebal sampel.

## Internal Boanding
Uji  internal  bonding  bertujuan  untuk  mengetahui daya rekat antar fiber, filler dan matrix pada sampel komposit apron proteksi radiasi. Metode yang digu- nakan dengan cara merekatkan sampel dengan blog yang  kemudian  ditarik  dengan  dua  grip  di  masing- masing  sisi  atas  dan  bawah  yang  telah  dipasang blog. Tabel 3 berikut menunjukkan data hasil uji in-
ternal  bonding  sampel  komposit  apron  proteksi  ra- diasi.

## Tabel 3. Data hasil uji internal bonding
No.  Sample %   Tebal sampel (cm) IB (MPa) F Max (N) 1 0 7,91 1,41 3.510 2 20 7,27 1,76 4.400 3 33 3,93 1,27 3.170 4 50 3,79 0,80 2.000 5 67 3,83 1,12 2.790 6 80 3,72 0,72 1.180
Pengujian  internal  bonding  atau  uji  kuat  tarik dilakukan dengan cara sampel direkatkan pada dua blog  besi  kemudian  ditarik  tegak  lurus  permukaan sampel  hingga  diperoleh  gaya  beban  maksimum (sampel mengalami retakan). Gaya maksimum untuk beban  yang  dapat  ditahan  oleh  sampel  komposit apron proteksi radiasi dalam bentuk pakaian menu- rut SNI 1294-2009 adalah 60N hingga 180N.

## 4 PEMBAHASAN

## Densitas
Sesuai dengan teori yang ada, rapat massa jenis tim- bal (II) asetat lebih besar dibanding rapat massa jenis serat  kaktus opuntia  ficus  indica .    Semakin  banyak komposisi  timbal  (II)  asetat  pada  sintesis  komposit apron  maka  semakin  besar  pula  rapat  massa  jenis sampel  tersebut.    Sebaliknya,  semakin  sedikit  kom- posisi  timbal  (II)  asetat  maka  semakin kecil  nilai  ra- pat massa jenis sampel.  Hal ini dibuktikan oleh rapat massa jenis paling besar ada pada sampel 80% tim- bal (II) asetat diteruskan hingga yang paling rendah pada variasi sampel 20% dan sampel acuan 0% tim- bal (II) asetat.

## Kesetaraan Tebal
Pada Tabel 2 terlihat bahwa makin besar nilai densi- tas dari sampel komposit apron untuk proteksi radia- si sinar-X, makin kecil nilai tebal sampel yang dibu- tuhkan  untuk  mencapai  densitas  apron timbal  den- gan tebal 0,25 mm atau 0,025 cm untuk apron pro- teksi  radiasi  sinar-X  radiologi  diagnostik  agar  sesuai dengan  peraturan  BAPETEN  No  8  tentang  Kesela- matan  Radiasi  Dalam  Penggunaan  Pesawat  Sinar-X Radiologi  Diagnostik dan Intervensional.  Pada  sam- pel dengan komposisi filler timbal (II) asetat sebesar 0% dengan bahan murni kaktus dan matrix, diperlu- kan  tebal  0,251  cm  untuk  dapat  setara  dengan apron  timbal  murni  dengan  ketebalan  0,025  cm. Sedangkan  untuk  komposisi filler timbal  (II)  asetat sebesar 80% diperlukan tebal 0,198 cm.  Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin kecil nilai tebal sampel
yang diperlukan untuk memenuhi standar peraturan BAPETEN, maka akan semakin baik sampel kompo- sit  apron  mengabsorbsi  radiasi  sinar-X.  Hal  ini  me- nunjukkan  adanya  potensi  untuk  dapat  dijadikan pertimbangan dalam rasio komposisi  sebagai apron proteksi radiasi sinar-X.

## Internal Bonding
Pada Tabel 3 terlihat bahwa tebal sampel komposit apron  dan  banyaknya  komposisi  bahan  yang  digu- nakan  untuk  sintesis  akan  mempengaruhi  internal bonding  sampel.  Data  menunjukkan  makin  tebal sampel, makin besar pula hasil uji kuat tariknya gaya beban yang dapat dipertahankan oleh sampel sebe- lum  sampel  retak.  Sampel  paling  tebal  adalah  sam- pel dengan komposisi filler timbal (II) asetat 0%, Se- dangkan nilai internal bonding paling tinggi terdapat pada sampel dengan komposisi filler timbal (II) asetat 20%. Hal ini karena pada sampel 0%, komposisi kak- tus Opuntia Ficus Indica hanya 20 g, sedangkan pada sampel  komposit  apron  20%  mengandung  kaktus Opuntia  Ficus  Indica 20  g, filler timbal  (II)  asetat 5g dengan  jumlah  resin  dan  katalis  yang  sama.  Hasil pengujian  sampel  komposit  apron  proteksi  radiasi memiliki  nilai  internal  bonding  atau  uji  tarik  paling rendah  sebesar  0,72  MPa  dan  gaya  maksimum  be- ban 1.180N, yang artinya bahwa semua sampel telah memenuhi  syarat  uji  tarik  dalam  SNI  1294-2009 yang harus dapat mempertahan beban minimal 60N hingga 180N.

## 5 KESIMPULAN
Densitas sangat mempengaruhi potensi penggunaan komposit apron proteksi radiasi sinar-X oleh pekerja radiasi  radiologi  diagnostik.  Hasil  penelitian  telah didapatkan  komposit  apron  proteksi  radiasi  sinar-X dengan  campuran filler 80%  mempunyai  desintas 1,43 g/cm 3 , kesetaraan tebal 0,198 cm, IB 0,72 MPa, dengan gaya maksimum beban 1.180N. Nilai ini pal- ing mendekati standar apron proteksi radiasi sinar-X yang disarankan Perka BAPETEN No. 8 Tahun 2011 dengan ketahanan beban yang cukup baik.

## REFERENSI ______________________________
[1] M. Yani dan F. Lubis, “Pembuatan Dan Penyelidikan Perilaku Mekanik Komposit Diperkuat Serat Limbah Plastikakibat Beban Lendutan,” Tek. Mesin ITM , vol. 4, no. 2, hal. 77–84, 2018.
[2] S. Hadi dan M. Perdana, “Pengaruh Bahan Komposit Ramah Lingkungan Terhadap Sifat Fisik dan Sifat Ter- mal Komposit Alam,” J. Tek. Mesin , vol. 8, no. 1, hal. 367–373, 2018.
[3] V. Harahap, Pembuatan Material Komposit BaFe12O19/ZnO Pada Bidang Radiologi, m. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
[4] B. T. Mulyo dan H. Yudiono, “Analisis Kekuatan Impak Pada Komposit Serat Daun Nanas Untuk Bahan Dasar Pembuatan Helm SNI,” J. Kompetensi Tek. , vol. 10, no. 2, hal. 1–8, 2018.
[5] D. A. Prayoga dan N. S. Drastiawati, “Pengaruh Jum- lah Laminasi Core Komposit Sandwich Serat Kenaf Dengan Core Kayu Sengon Terhadap Kekuatan Bend- ing,” J. Tek. Mesin , vol. 09, no. 01, hal. 1–10, 2021.
[6] D. Darianto, A. Siregar, B. Umroh, dan D. Kurniadi, “Simulasi Kekuatan Mekanis Material Komposit Tem- purung Kelapa Menggunakan Metode Elemen Hing- ga,” J. Mech. Eng. Manuf. Mater. Energy , vol. 3, no. 1, hal. 39–44, 2019, doi: 10.31289/jmemme.v3i1.2443.
[7] N. A. Himawan, T. D. Purwinta, dan Suparno, “Kom- posisi Optimal Komposit Serat Rami dan Resin Epoxy Sebagai Alternatif Bahan Perisai Anti-Radiasi Sinar-X,” J. Pendidik. Fis. dan Keilmuan , vol. 6, no. 2, hal. 85–92, 2020.
[8] E. Afrianti, D. Tahir, B. Y. E. B. Jumpeno, O. A. Fir- mansyah, dan J. Mellawati, “Addition of Lead (Pb)- Nitrate Filler on Polymer Composite Aprons for X-Ray Radiation Shielding,” Atom Indones. , vol. 47, no. 2, hal.
129–133, 2021, doi: 10.17146/aij.2021.1033.
[9] Z. Abidin, D. Alkrytania, dan I. N. Indrajati, “Analisis Bahan Apron Sintetis Dengan Filler Timbal (Ii) Oksida Sesuai Sni Untuk Ppoteksi Radiasi Sinar-X,” J. Forum Nukl. , vol. 9, no. 1, hal. 38, 2017, doi:
10.17146/jfn.2015.9.1.3562.
[10] H. Dabukke, F. Aritonang, dan S. Sijabat, “Analisis Berkas Sinar-X Pada Polyester Timbal Asetat Di Murni Teguh Memorial Hospital Analysis,” J. Pendidik. Fis. Tadulako Online , vol. 9, no. 1, hal. 70–76, 2021.
[11] V. K. Ponniresan, I. Maqbool, R. Thangaiyan, K. Go- vindasamy, dan N. R. Prasad, “Preventive Effect Of Opuntiol, Isolated from Opuntia Ficus Indica (L.Mill), Extract Against Ultraviolet A Radiation-Induced Oxida- tive Damages in NIH/3T3 Cells,” Int. J. Nutr. Pharma- col. Neurol. Dis. , vol. 9, no. 4, hal. 157–164, 2019.
[12] A. A. Isaac, “Overview of cactus (opuntia ficus-indica (l): A myriad of alternatives,” Stud. Ethno-Medicine , vol. 10, no. 2, hal. 195–205, 2016, doi:
10.1080/09735070.2016.11905488.
[13] Erlani dan N. Triani, “Pemanfaatan Tanaman Kaktus Berduri Dalam Menurunkan Kekeruhan Pada Air Sun- gai,” Pendidik. Kim. PPs UNM , vol. 17, no. 2, hal. 48–55, 2017.
[14] D. Puspita, Ampuhnya Tanaman Hias Bagi Kesehatan dan Kecantikan. Yogyakarta: Laksana, 2019.
[15] F. C. Stintzing dan R. Carle, “Cactus stems (Opuntia spp.): A review on their chemistry, technology, and uses,” Mol. Nutr. Food Res. , vol. 49, no. 2, hal. 175–194, 2005, doi: 10.1002/mnfr.200400071.
[16] Muliana, Tentang Kaktus . Jawa Barat: CV Jejak, 2022.
[17] A. Andayani et al. , Informasi Teknis Budidaya Tanaman Pot dan Lansekap Seri Tanaman Hias Potensial Penyerap Polutan . Jakarta: Biro umum dan Humas, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Solidaritas lstri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), 2012.
[18] L. Zourgui, E. El Golli, C. Bouaziz, H. Bacha, dan W. Hassen, “Cactus (Opuntia ficus-indica) cladodes pre- vent oxidative damage induced by the mycotoxin zea- ralenone in Balb/C mice,” Food Chem. Toxicol. , vol. 46, no. 5, hal. 1817–1824, 2008, doi: 10.1016/j.fct.2008.01.023.
[19] A. Cahyati, S. Arifin, dan M. Abror, “Potensi Kaktus Centong (Opuntia cochenillifera) Sebagai Agen Re- mediasi Tanah Tercemar Lumpur Sidoarjo Dengan In- dikator Penurunan Kadar Fe dan Pertumbuhan Tana- mannya,” Procedia Eng. Life Sci. Semin. Nas. Call Pap. Fak. Sains dan Teknol. (SENASAINS 4th) , vol. 2, no. 2,
2022.
[20] N. B. Prawira dan A. Rouf, “Perancangan Alat Ukur Massa Jenis Zat Cair Menggunakan Cepat Rambat Ge- lombang Ultrasonik,” IJEIS (Indonesian J. Electron. In- strum. Syst. , vol. 8, no. 2, hal. 143, 2018, doi:
10.22146/ijeis.24481.
[21] T. Landi dan A. Arijanto, “Perancangan Dan Uji Alat Pengolah Sampah Plastik Jenis Ldpe (Low Density Po- lyethylene) Menjadi Bahan Bakar Alternatif,” J. Tek.
Mesin Undip , vol. 5, no. 1, hal. 1–8, 2017.
[22] I. Rahmawati, Lafira, F. P. Sari, A. A. Bama, dan Ram- lan, “Analisis sifat fisis dan mekanik fiberboard pada HDF, MDF, dan MLDF dengan variasi density profile menggunakan alat density profile analyzer meter DPX200 IMAL,” J. Penelit. Sains , vol. 24, no. 3, hal. 134–139, 2022.
[23] M. R. Putri, I. D. Faryuni, dan N. Nurhasanah, “Pabri- kasi Papan Komposit Berbahan Dasar Sabut Pinang (Areca catechu L.) dan Sabut Kelapa (Cocos nucifera L.),” Prism. Fis. , vol. 7, no. 3, hal. 223, 2020, doi: 10.26418/pf.v7i3.36780.
[24] I. Setiyawan, H. Sutanto, dan D. K. Sofjan Firdausi, “Penentuan Nilai Koefisien Serapan Bahan Pada Besi, Tembaga Dan Stainless Steel Sebagai Bahan Perisai Radiasi,” Youngster Phys. J. , vol. 4, no. 2, hal. 219–224,
2015.
[25] A. Ferhat, Mardiyanto, dan A. K. Rivai, PLTN dan Riset Material Reaktor Maju . Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021.__________________